(' 1025 ) 



de CaO pour faire du phosphate Iribasique, et 21,76 pour faire du biba- 

 sique; on a trouvé, en tout, 16,24 de chaux. Dans l'analyse II, pour 3o, 56 

 de P-0^, il faudrait 36, o5 de chaux pour le phosphate tribasique et 24, o3 

 pour le bibasique; on n'en a trouvé que 20,10 : encore une partie notable 

 de cette chaux est-elle à l'état de carbonate et de sulfate ('). 



» Les deux phosphates de chaux et d'alumine qui, par leur association, 

 constituent cette roche, sont mélangés et non combinés. La variabilité de 

 leurs proportions, suivant la profondeur et les points des galeries où l'on 

 recueille les phosphates, suffirait à le démontrer. Voici l'analyse de deux 

 échantillons que nous prenons, d est vrai, parmi les plus exceptionnels. 

 L'un III gisait sous forme de blocs ovoïdes, peu denses, friables, de cou- 

 leur tourterelle, répandus sur le sol de la galerie dite des Tribunes. 

 L'autre IV faisait partie d'une couche bleuâtre, d'aspect argileux, formée 

 d'une substance compacte, mais très tendre, et si légère que la matière 

 nage sur l'eau. Sa densité apparente a été trouvée de 0,49. Cette couche, 

 toute locale, fut traversée par un puits de sondage à 9™,5o au-dessous du 

 sol ; elle se trouve toujours au contact du dévonien : 



III. IV. 



Eau hygrométrique 9)667 / 



Eau perdue après i6o° / ( ' 



Matière organique azotée détruite au rouge.. . . * 8,28 (-) 



Argile avec sable siliceux 2,546 9)89 



Phosphate tricalcique 53 , 069 1 1 > 298 



Phosphate d'alumine (PO* )2 Al- 6,58i 37)97^ 



Phosphate de fer Trace 2 , 3o2 



Phosphate de magnésie Trace Trace 



Fluorure de calcium 3,5o5 0,890 



Chlorure de calcium o,344 Nul 



Carbonate de chaux o , jn'j Trace 



Sulfate de chaux. 4 ) 202 Trace 



Excès d'alumine soluble dans les acides étendus. » 2,746 



100,347 99)84à 



» On voit que, quel que soit le point où l'on recueille ces phos- 

 phates et quelle que soit la nature exceptionnelle de l'échantillon, toujours 

 le phosphate de chaux est accompagné d'une quantité notable, le plus 



(') Il est probable que des phosphates de l'Auxois et des Ardennes, analogues 

 d'aspect aux nôtres, contiennent une certaine proportion de phosphate d'alumine. 



C) Matière organique vert noirâtre, glutineuse, bouchant les filtres, peu azotée, 

 insoluble dans les acides. 



